Zweiter Abschnilt. Harze. 329 



unpassenden Namen Gansehaut gegeben. Uber das Zustandekommen 

 dieser merkwurdigen, oft huchst regelmaBigen Bildungen 1st das Wicht- 

 tigste schon oben (p. 154) mitgeteilt worden. Es ist ein Zusammen- 

 ziehungs- und AbwitterungsprozeB, durch welchen die GansehauU zu- 

 standekommt. Durch die relaliv starkere Zusammenziehung der Kopale 

 an der Oberflache wird diese in Folge von RiBbildung gefeldert. Die 

 Sprunglinien, welche die einzelnen Felder abgrenzen, sind infolge gleich- 

 maBiger Zusammenziehung der Oberflachenschicht ziemlich regelmiiBig 

 verteilt und haufig zu Sechsecken vereinigt. Innerhalb jedes Polygons 

 wiederholt sich derselbe ProzeB. Es entstehen nach innen und unten 

 zu neuerdings kleine polyedrische Facetten, welche nach und nach mil 

 mehr oder minder groBer Regelmafiigkeit ab fallen, wodurch schlieBlich 

 die primar entstandenen Facet- 

 ten in terrassenformig gestaltete 

 Warzchen verwandelt werden. 

 Mil Zuhilfenahme des Mikro- 

 skops kann man sich von der 

 Richtigkeit dieser Entstehungs- 

 weise iiberzeugen (Fig. 68). 



Da die Kopale, abgesehen 

 von charakteristischen Ober- 

 flachenbildungen einzelner Sor- 



ten, ein Wenig UnterSCheidbarCS Fig. 08. Oberflaehengestalt des Sansibar- 



AuBere darbieten, so habe ich kopals ' a m ^ re " Wa " en bei R 2 '' b eine Warze bei 



SOraahger VergroCerung. 



schon vor Jahren versucht, eine 



naturhistorische Gharakteristik derselben nach den bei Mineralogen 

 iiblichen Methoden zu ermuglichen, und habe in erster Linie getrachtet, 

 Dichte und Harte der Sorten zu bestimmen 1 ). 



Nach den damals (1 869) in meinem Laboratorium von Meichl und 

 Stingl ausgefiihrten Untersuchungen ergab sich, daB die Dichte der 

 Kopale, wenn auf die in ihnen enthaltene Luft keine Riicksicht genommen 

 wird, sehr wenig Unterschiede zeigen, dafi hingegen nach vollstiindiger 

 Evakuierung die Dichten der Kopale schwanken zwischen 1,062 und 

 1,149. Im groBen ganzen sinkt die Gu'te der Kopale mit der Zu- 

 nahme des spezifischen Gewichtes. Doch gibt es in dieser Richtung 

 mancherlei Ausnahmen. Hingegen ergab sich mit ziemlicher Sicher- 

 heit, daB die Giite des Kopals als desto huher anzuschlagen ist, je 

 geringer der Unterschied zwischen den Dichten des vollstandig ent- 

 gasten und des unveranderten Harzes sich gestaltet, wie folgende 

 Zahlen lehren: 



Wiesner, Gummi und Harze, p. 147. 



